LXXX 



wesentlich zu verandern, benützt man schon seit 50 bis 60 Jahren, 

 indem man Kupfer, Nickel und Zink Icg'irt, als Neusilber oder 

 Argentan vielfach verwendet , sie erreicht jedoch weder den 

 Farbenton des Nickels noch jenen des Silbers; indem man jedoch 

 Neusilbergegenstände auf galvanischem Wege mit Silber überzog, 

 wurde das bekannte Chinasilber oder Alpacca erhalten, welches 

 seit Decennien einen Ersatz für echte Silberwaaren bildet. 



Die Gewinnung des Nickels ist im Allgemeinen eine ziemlich 

 schwierige und viele Zeit in Anspruch nehmend ; je nachdem 

 man reines Nickelmetall erzielen will oder nur eine Nickelkupfer- 

 legirung, sind die Verfahren auch wesentlich verschieden; wir 

 können hier nur die chemischen Principien andeuten, welche den 

 Darstellungsmethoden zu Grunde liegen Die eigentlichen Nickel- 

 erze, welche schwefel- und arsenhaltig sind, werden Letztere 

 durch dauernde Rüstung möglichst entfernt, das geröstete Erz 

 in Säuren gelöst, Eisen und Arsen mit Kalk' gelallt, desgleichen 

 Kupfer, oder auch Letzteres mit Arsenresten durch Schwefel- 

 wasserstoff; wenn auch Kobalt vorhanden ist, dieses mit Chlor^ 

 kalklösung ausgeschieden und die nun verbleibende Lösung mit 

 Soda oder Kalkmilch versetzt, wobei sich das Nickel als Carbonat 

 oder Hydroxyd ausscheidet, dasselbe wird theilweise getrocknet, 

 meist in Würfelform gepresst, zwischen Kohle in Glühhitze 

 reducirt. Die grösste Menge des Nickels wird aber dermalen 

 aus den Magnetkiesen gewonnen, die zwar meist nur wenige 

 Percente Nickel, neben Eisen, Schwefel auch Kupfer enthalten, 

 aber durch massenhaftes Vorkommen eine grosse Production 

 ermöglichen. Hier gelingt es, durch einen R(istprocess und darauf- 

 folgendes Schmelzen mit quarzhaltigen Zuschlägen und öftere 

 Wiederholung dieses Verfahrens den Schwefel und das 1^'isen 

 grösstentheils zu entfernen, entweder fast reines Nickel oder ein 

 nickel- und kupferreiches Zwischenproduct zu erhalten, welches 

 dann auf nassem Wege ähnlich wie bei der Verarbeitung der 

 eigentlichen Nickelerze auf reines Metall verarbeitet wird. Die 

 neucaledonischen Erze lassen sich in ähnlicher Weise wie die 

 Eisenerze mittelst Zuschlägen in Schachtöfen reduciren und sollen 

 besonders gut verarbeitbares Metall liefern. ländlich wären noch 

 die nickelhaltigen Kupfersteine zu erwähnen, welche meist auf 

 eine Kupfernickelspeise verschmolzen wei-den, die dann in den 



